SUR LA TEINTURE. ^3 



ment bouillante , tandis que la soie est insoluble dans ces liquides. 

 Eh bien, cette matière , que l'on appelle improprement gomme ou 

 ■vernis de la soie, augmente le pouvoir qu'a cette étoffe d'absorber 

 la vapeur d'eau ; les soies e'crues absorbent donc sensiblement plus 

 d'eau que les soies dëcreuse'es. 



Dans une atmosphère sature'e, la soie tissée a absorbé un peu 

 plus que la soie grége décreusée. Je n'oserais affu-mer qu'il en soit 

 toujours ainsi , ayant eu un résultat différent dans une autre série 

 d'expériences, oii la soie tissée n'absorba pom' loo que 28,10. 



Laine. 



Avant d'examiner les quantités d'eau absorbées par les divers 

 échantillons de laine, je ferai quelques observations sur la. laine 

 en suint. 



Cette matière est la seule des étoffes soimiises à la dessiccation 

 qui ait été traitée par le procédé suivant : On a commencé par en 

 exposer, pendant dix jours, dans une atmosphère à 76 degrés de 

 l'hygromètre et à 20 degrés de température; la laine, au bout de 

 ce temps, pesait \"°','5/^^; on l'a ensuite exposée dans des atmo- 

 sphères à 80 et 100 degrés, puis on l'a exposée vingt-quatre heures 

 au vide sec : son poids a été trouvé alors de i'^',i47- Soupçonnant 

 que la dessiccation n'était pas parfaite, je l'ai soumise pendant trois 

 heures au procédé de dessiccation décrit ci-dessus ; son poids s'est 

 réduit à 1^,127. Le tableau contient le pouvoir absorbant calculé 

 dans les deux suppositions que le poids réel était i,x47 et 1,127; 

 mais je ferai remarquer que le premier poids est trop fort, parce 

 que la laine retenait certainement de l'humidité, et que, d'un 

 autre côté, le 'second est trop faible, parce que l'air avait entraîné 

 une matière odorante , et que la laine avait abandonné des traces 



